Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Cromatura plastica

Salve a tutti, ho letto con molto interesse i thread sulla galvanostegia e 
la stagnatura del rame, ma la domanda che mi sovviene è questa: e possibile 
depositare del metallo su un materiale che non sia anch'esso conduttore di 
elettroni, tipo la plastica. Premetto che sono un modellista e se riuscissi 
a trovare il modo per cromare la plastica farei un grande piacere alle mie 
scarse finanze da studente.
Ho letto che normalmente la cromatura di materiale plastico viene effettuata 
in bagno galvanico utilizzando un primo strato di nichel per la lucentezza e 
successivamente uno strato di cromo per rendere la superficie resistente 
all'ossidazione. Chi ha riprodotto l'esperienza in casa ha utilizzato una 
soluzione elettrolitica (magari un sale di rame o nichel, come 
"aggrappante") spruzzata sulla plastica in modo da condurre l'elettricità, 
oppure si ricopre il pezzo con della grafite (non ho ancora capito come).
Mi servirebbe un suggerimento, anche minimo, per iniziare, perché il 
problema è proprio questo:come faccio a depositare il primo strato di 
metallo sul polistirene?

Fallenius ha scritto:
per il primo strato, esistono svariati (ma non me ne intendo) 
metodi di deposizione chimica (sono anche metodi generalmente 
più efficaci, inteso come omogeneità di spessore, per pezzi di 
forma complessa e frastagliata, e/o pezzi non conduttivi).
Oltre alle soluzioni pronte, già formulate, molte metodiche 
chimiche sfruttano l'uso di un catione o complesso anionico, 
solubili, del metallo da deporre, mescolato in situ con un 
riducente di forza adeguata al metallo stesso (controllando pH, 
concentrazioni, interferenti e tutto quanto).
Alcuni classici riducenti chimici in situ sono
formiato di sodio / idrossido di sodio : HCOO(-)
formaldeide acquosa a pH fortemente basico (ma non a caldo, mi 
pare) : CH2O
idrosolfito o metabisolfito (ambiente acidulo o basico a seconda 
del vettore del metallo, cationico o rispettivamente complesso 
anionico) : HSO3(-) / S2O5(2-)
boridruro di sodio o ammonio (il pH non so quale sia ottimale 
per le deposizioni, ma a piacchi acidi molto riducente si sciupa 
sviluppando idrogeno) : BH4(-)
idrazina o idrossilammina e basi : N2H4 o H2NOH
ditionito di sodio : S2O4(2-)
ipofosfito (adatto persino per zincare) : H2PO2(-)
Ho tentato un po' rozzamente di metterli in ordine di forza 
crescente (anche se ciò non è manco possibile, perché il solo E° 
mostra solo una fetta della reattività effettiva, in condizioni 
reali, e perché non ricordo esattamente i potenziali).
cationi molto nobili, come argento, al limite rame, tenderanno a 
deposistarsi anche coi riducenti più modesti.
Cationi poco ossidanti, come cromo, zinco, solo coi più 
energici. Tutto ciò, cinetica and termodinamica non ostando.
ciao
Soviet_Mario


...oppure un economicissimo sputtering di lamina d'oro... :-)
BBTex 

 ha scritto nel messaggio 
news:e2t1vb$t3e$1...@area.cu.mi.it...


 ha scritto nel messaggio
news:4451f264$0$36935$4faf...@reader3.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:44522ad7$0$36933$4faf...@reader3.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:445234a9$0$18295$4faf...@reader1.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:44524f27$0$36932$4faf...@reader3.news.tin.it...


Fallenius ha scritto:

Un banale (e economico) suggerimento che a breve voglio provare anch' 
io.... GRAFITE SPRAY !
Una sana spruzzata (anzi, mi par di ricordare di aver letto che piu' 
mani e' ovviamente meglio), e la plastica (o qualsiasi altra cosa) 
diventano sufficientemente conduttive da poter applicare una 
galvanizzazione normale.
Occhio a 2 cose (sempre lette e NON ANCORA provate) :
1 - La grafite spray non e' un conduttore meraviglioso, quindi il 
deposito tende ad intensificarsi vicino al cavo di collegamento al 
negativo e diradarsi man mano.. Ho letto che una soluzione e' di 
sollevare lentamente il pezzo sottoposto a deposizione dal bagno man 
mano che si ricopre.
2 - La grafite spray e' in solvente sintetico, quindi ocio a non fare 
pasticci su supporto plastico, magari fai una prova su un pezzo di scarto !
Per la ramatura, poi, te la cavi veramente con 2 lire, solfato di rame, 
un anodo in rame o alla peggio in inox (in quest' ultimo caso devi 
reintegrare il solfato di rame dopo un po') e acido solforico da batteria.
Se vuoi stagnare... Le ricette sarebbero varie, sia per bagni acidi 
(solfato stannoso e acido solforico) che alcalini (stannato di 
sodio/potassio e idrossido di sodio/potassio)... piu' addittivi che io 
non conosco e quindi non uso che darebbero la brillantezza alla 
superficie e l' uniformita' di deposizione.
Se poi vuoi stagnare senza disporre di quasi nulla, provi come ho fatto io :
Bagno di acido solforico al 10-15% (elettrauto)
Anodi di stagno puro (e-bay sulla Germania e ne trovi....)
e... basta !
Corrente MOLTO bassa e pazienza, lo stagno si dissolve creando il 
solfato stannoso e funziona.
Ottieni un deposito opaco che pero' puoi lucidare a specchio (questo l' 
ho provato e viene davvero bello).
Se usi le leghe stagno/piombo da saldatura funzia lo stesso, ma ottieni 
una copertura in stagno/piombo, quindi NON adatta a oggetti x alimentazione.
Se hai 2 lire in piu'... 
www.zetalab.it
 e trovi tutto x fare le cose per 
bene. Ovviamente, lo svuotamento delle tasche e' direttamente 
proporzionale alla perfezione che vuoi raggiungere. (anzi, visti i 
prezzi, direi esponenzialmente proporzionale....)
Altra ricetta (senza dosi, non me le ricordo ma se fai una ricerca in 
inglese le trovi) si compone di Tiourea (cancerogena e velenosa) e 
clururo stannoso; stagni 'electroless', cioe' senza corrente elettrica 
con solo l' immersione. Sempre materiale conduttivo, comunque.
Fammi sapere se ti va tutto bene !
Ciao
Max

 problema di perdita di dettagli e di deformazione della plastica.
non so però quale sia il riducente ottimale per il nichel. Il 
nichel a pH alcalino dovrebbe essere cmq veicolato in qualche 
forma solubile, magari nichelati a valenza alta o altri 
complessi (che non ricordo). L'ipofosfito è considerato un 
riducente piuttosto energico.
ciao
Soviet



Una ricetta prova a regalarla pur'io,
1) Detergi molto bene l'oggetto da sottoporre al rivestimento (acqua e 
sapone).
2) Bagnalo con aldeide formica (puoi tentare di usare come umettante 
pochissima glicerina).
3) Alcune gocce di reattivo di Tollens preparato di fresco (il reattivo 
rimasto non deve venir conservato, neutralizzalo con dell'acido cloridrico 
diluito).
Se hai fortuna otterrai un bel rivestimento conduttore d'argento con un 
discreto ancoraggio che comunque potrà essere irrobustito con deposizione 
galvanica di argento, rame e successivamente nichel o quant'altro.
Ribadisco l'importanza di utilizzare quantità modeste di reagenti e 
neutralizzare il reattivo nell'arco di poche ore dalla preparazione.
Buon lavoro
G.R. 

Esatto !
"Soviet_Mario" <Sov...@MIR.CCCP> ha scritto nel messaggio
news:SDw4g.101602$PR2.1...@twister2.libero.it...


 ha scritto nel messaggio
news:44528245$0$14789$4faf...@reader4.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio 
news:4452a9c4$0$14784$4faf...@reader4.news.tin.it...


 ha scritto nel messaggio
news:445531d2$0$36940$4faf...@reader3.news.tin.it...


 galvanica di argento, rame e successivamente nichel o quant'altro.
E se hai sfortuna avrai dei bei residui di fulminato d'argento. BUMMMM!
Da quanto mi risulta, è sempre meglio distruggere i "risultati" del Tollens 
con un po' di acido nitrico.
BBTex 

 ha scritto nel messaggio 
news:e370d7$if3$1...@area.cu.mi.it...

Non è fulminato d'argento è molto più sensibile (Idrossi di 
diammonia-argento se non ricordo male, un complesso molto instabile che è 
meglio non indagare)  perciò ho fortemente consigliato l'eliminazione che a 
mio avviso è meglio farla con acido cloridrico diluito per inertizzare 
l'argento in maniera molto più stabile  e con sottoprodotti più "inerti".